**********************************************************************************************************************************
Quellminderung und Steinfestigung
**********************************************************************************************************************************


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
001 Vorbemerkungen
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweise zur Muster-Leistungsbeschreibung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wir weisen darauf hin, dass diese
Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
Form von Textbausteinen darstellt. 
Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
berücksichtigt worden. 

Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
Anwender / Planer nach der Untersuchung des Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen Objektgegebenheiten anzupassen. 

Mit der Übermittlung dieser Muster-Leistungsbeschreibung
ist keine Projektberatung verbunden.

Das aufzubringende Produktsystem
ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.

Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen technischen Merkblätter des Herstellers zu beachten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweise Regelwerke WTA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bei der Ausführung der Arbeiten sind insbesondere
	die Regelwerke der WTA (Wissenschaftlich-Technische
	Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und
	Denkmalpflege e.V.) zu beachten, z.B.:
	3-5 "Natursteinrestaurierung nach WTA: Reinigung"
	3-17 "Hydrophobierende Imprägnierung von mineralischen Baustoffen"
	4-3 "Instandsetzen von Mauerwerk - Standsicherheit/Tragfähigkeit"
	4-5 "Beurteilung von Mauerwerk - Mauerwerksdiagnostik"
2-9 "Sanierputzsysteme"
2-4 "Beurteilung und Instandsetzung gerissener Putze an Fassaden"
2-7 "Kalkputz in der Denkmalpflege"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
002 Quellminderung und Steinfestigung
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002001 Imprägnieren von tonmineralhaltigen Baustoffen zur Reduzierung des hygrischen Quellens
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imprägnieren von porösen, saugfähigen,
mineralischen Baustoffen mit tonig, mineralischem
Gefüge und mäßigen bis hohen Quellmaß mit einem
wässrigen Schutzstoff gegen hygrisches Quellen wie
Remmers Antihygro.

Das zur Anwendung zu gelangende Produkt verhindert
durch Ionenaustausch innerhalb der Quellzentren
des Gesteins (Tonmineralien) den Aufbau von
Hydrathüllen in den Tonmineralien.

Eigenschaftsprofil:
Alkyldiammoniumverbindung 
Lösemittel: Wasser
Wirkstoffgehalt: 0,2 Mol/l
pH: 6 +/- 1

Gegebenenfalls sind zur Verarbeitung ergänzende
Musterflächen anzulegen und den fachlich
Beteiligten vorzustellen. 

Das Anlegen der Musterflächen sowie das Vorhalten
und Betreiben der dazu notwendigen Geräte ist in
den EP einzukalkulieren und wird nicht getrennt
vergütet.

Ausführung:
Materialeintrag über dreimaliges Fluten, frisch in
frisch. 
Wir empfehlen eine photographische Dokumentation
der einzelnen Arbeitsschritte und der
applikationstechnischen Daten (Temperatur,
Verbrauch der einzelnen Materialien,
Tränkungszeit). Die Reduktion des hygrischen
Quellens ist analytisch am Baustoffmaterial im
Labor nachzuweisen und zu protokollieren (vorher -
nachher).

Vor Durchführung weiterer Konservierungsarbeiten
ist ein Abtrocknen des Natursteins abzuwarten –
Wartezeit in Abhängigkeit von den Witterungs- bzw.
Trocknungsbedingungen 7-14 Tage.

Produkt / Verbrauch:
ca.: 1,5 l/m² Remmers Antihygro <0616>
Bsp.: Schilfsandstein ca.: 1,0 - 4,5 l/m², Buntsandstein ca.: 0,3 - 2,5 l/m², Tuffe ca.: 1,0 - 6,0 l/m², Ziegel ca.: 0,2 - 0,3 l/m²

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweise zur Steinfestigung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
So vielfältig mineralische Untergründe in Zusammensetzung,
Gefüge, Porenraum usw. sind, so unterschiedlich stellen sich
die im Verlauf der Verwitterungsprozesse entstehenden 
Verwitterungsprofile dar.
Sinn und Zweck einer Festigungsmaßnahme ist die 
Wiederherstellung des ursprünlich homogenen Festigkeitsverlaufs.
Zur Erreichung dieses Ziels ist es notwendig, dass der 
gewählte Steinfestiger
- eine angepasste Gelabscheidungsrate besitzt und dass er
- in einer angepassten Menge appliziert wird.
Ersteres ist notwendig, um die Festigkeit des behandelten Untergrundes auf das gewünschte Niveau (weder zu hoch noch zu tief) anzuheben.
Zweites ist unerlässlich, um die erforderliche Eindringtiefe 
(bis zum "gesunden Kern") zu erreichen.
Da es grundsätzlich nicht möglich ist, einem mineralischen 
Baustoff von außen anzusehen, wie tief und wie intensiv bzw.
in welcher Form er verwittert ist, ist es unmöglich, eine 
sach- und fachgerechte Festigung ohne die entsprechenden
Voruntersuchungen durchzuführen.
Das dazu notwendige Versuchsprogramm verläuft in der Regel
nach diesem Schema:
1. Ermittlung des Verwitterungsprofils
2. Auswahl und Applikation eines als geeignet erscheinenden 
Steinfestigers
3. Nach Ablauf der Reaktionszeit (ca. 4 Wochen):
Überprüfung des resultierenden Festigkeitsprofils

Ggf. kann auch eine Kombinationsbehandlung mit Steinfestigern unterschiedlicher Gelabscheidungsraten zielführend sein.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
002002 Partielle Vorfestigung mit KSE 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Partielle Vorfestigung von schwachen Verwitterungen 
auf mineralischen Oberflächen mit KSE 100.

Imprägniermittel drucklos im Flutverfahren satt auftragen (Vernebelung vermeiden), so dass ein 30 - 50 cm langer Flüssigkeitsfilm an der Baustoffoberfläche herabläuft.
Abschnittsweise waagerecht von oben nach unten fluten und sofort mit einem Flächenstreicher nacharbeiten.
Vorgang mehrfach (mindestens zweimal) wiederholen (nass in feucht) bis keine weitere Imprägniermittelaufnahme mehr festzustellen ist.
Flächen, die einen Sprühauftrag nicht erlauben, mit stets gut getränktem Pinsel oder Rolle bearbeiten.

Die mehrwöchige Reaktionszeit sowie die hierfür
notwendigen klimatischen Bedingungen,
Relative Luftfeuchtigkeit: 50 bis 70 %
Lufttemperatur:               + 10 bis + 25 °C
sind zu berücksichtigen.

Produkt / Verbrauch:
Nach Art und Zustand des Untergrundes sowie Aufgabenstellung zwischen 0,3 l/m² und mehreren l/m² Remmers KSE 100 <0719>
Genauen Bedarf an einer ausreichend großen Probefläche ermitteln.
ermittelter Verbrauch:
______ l/m² Remmers KSE 100 <0719>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Grundposition 001.0 *** 
002003 Partielle Steinfestigung mit Remmers KSE 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Partielle Festigung von schwachen Verwitterungen 
auf mineralischen Oberflächen mit KSE 100.

Imprägniermittel drucklos im Flutverfahren satt auftragen (Vernebelung vermeiden), so dass ein 30 - 50 cm langer Flüssigkeitsfilm an der Baustoffoberfläche herabläuft.
Abschnittsweise waagerecht von oben nach unten fluten und sofort mit einem Flächenstreicher nacharbeiten.
Vorgang mehrfach (mindestens zweimal) wiederholen (nass in feucht) bis keine weitere Imprägniermittelaufnahme mehr festzustellen ist.
Flächen, die einen Sprühauftrag nicht erlauben, mit stets gut getränktem Pinsel oder Rolle bearbeiten.

Die mehrwöchige Reaktionszeit sowie die hierfür
notwendigen klimatischen Bedingungen,
Relative Luftfeuchtigkeit: 50 bis 70 %
Lufttemperatur:               + 10 bis + 25 °C
sind zu berücksichtigen.

Angebotenes Produkt:______________

Produkt / Verbrauch:
Nach Art und Zustand des Untergrundes sowie Aufgabenstellung zwischen 0,3 l/m² und mehreren l/m² Remmers KSE 100 <0719>
Genauen Bedarf an einer ausreichend großen Probefläche ermitteln.
ermittelter Verbrauch:
______ l/m² Remmers KSE 100 <0719>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
002004 Partielle Vorfestigung mit Remmers KSE 300
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Partielle strukturelle Vorfestigung von deutlich verwitterten 
und aufgelockerten mineralischen Oberflächen
mit KSE 300.

Imprägniermittel drucklos im Flutverfahren satt auftragen (Vernebelung vermeiden), so dass ein 30 - 50 cm langer Flüssigkeitsfilm an der Baustoffoberfläche herabläuft.
Abschnittsweise waagerecht von oben nach unten fluten und sofort mit einem Flächenstreicher nacharbeiten.
Vorgang mehrfach (mindestens zweimal) wiederholen (nass in feucht) bis keine weitere Imprägniermittelaufnahme mehr festzustellen ist.
Flächen, die einen Sprühauftrag nicht erlauben, mit stets gut getränktem Pinsel oder Rolle bearbeiten.

Die mehrwöchige Reaktionszeit sowie die hierfür
notwendigen klimatischen Bedingungen,
Relative Luftfeuchtigkeit: 50 bis 70 %
Lufttemperatur:               + 10 bis + 25 °C
sind zu berücksichtigen.

Produkt / Verbrauch:
Nach Art und Zustand des Untergrundes sowie Aufgabenstellung zwischen 0,3 l/m² und mehreren l/m² Remmers KSE 300 <0720>
Genauen Bedarf an einer ausreichend großen Probefläche ermitteln.
ermittelter Verbrauch:
______ l/m² Remmers KSE 300 <0720>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Alternativposition 001.1 *** 
002005 Partielle Steinfestigung mit KSE 300
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Partielle strukturelle Festigung von deutlich verwitterten und 
aufgelockerten mineralischen Oberflächen mit KSE 300.

Imprägniermittel drucklos im Flutverfahren satt auftragen (Vernebelung vermeiden), so dass ein 30 - 50 cm langer Flüssigkeitsfilm an der Baustoffoberfläche herabläuft.
Abschnittsweise waagerecht von oben nach unten fluten und sofort mit einem Flächenstreicher nacharbeiten.
Vorgang mehrfach (mindestens zweimal) wiederholen (nass in feucht) bis keine weitere Imprägniermittelaufnahme mehr festzustellen ist.
Flächen, die einen Sprühauftrag nicht erlauben, mit stets gut getränktem Pinsel oder Rolle bearbeiten.

Die mehrwöchige Reaktionszeit sowie die hierfür
notwendigen klimatischen Bedingungen,
Relative Luftfeuchtigkeit: 50 bis 70 %
Lufttemperatur:               + 10 bis + 25 °C
sind zu berücksichtigen.

Produkt / Verbrauch:
Nach Art und Zustand des Untergrundes sowie Aufgabenstellung zwischen 0,3 l/m² und mehreren l/m² Remmers KSE 300 <0720>
Genauen Bedarf an einer ausreichend großen Probefläche ermitteln.
ermittelter Verbrauch:
______ l/m² Remmers KSE 300 <0720>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
002006 Partielle Vorfestigung mit KSE 300 E
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Partielle struktuelle Vorfestigung von stark porösen und 
stark verwitterten mineralischen Oberflächen 
mit KSE 300 E.

Imprägniermittel drucklos im Flutverfahren satt auftragen (Vernebelung vermeiden), so dass ein 30 - 50 cm langer Flüssigkeitsfilm an der Baustoffoberfläche herabläuft.
Abschnittsweise waagerecht von oben nach unten fluten und sofort mit einem Flächenstreicher nacharbeiten.
Vorgang mehrfach (mindestens zweimal) wiederholen (nass in feucht) bis keine weitere Imprägniermittelaufnahme mehr festzustellen ist.
Flächen, die einen Sprühauftrag nicht erlauben, mit stets gut getränktem Pinsel oder Rolle bearbeiten.

Die mehrwöchige Reaktionszeit sowie die hierfür
notwendigen klimatischen Bedingungen,
Relative Luftfeuchtigkeit: 50 bis 70 %
Lufttemperatur:               + 10 bis + 25 °C
sind zu berücksichtigen.

Produkt / Verbrauch:
Nach Art und Zustand des Untergrundes sowie Aufgabenstellung zwischen 0,3 l/m² und mehreren l/m² Remmers KSE 300 E <0714>
Genauen Bedarf an einer ausreichend großen Probefläche ermitteln.
ermittelter Verbrauch:
______ l/m² Remmers KSE 300 E <0714>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Alternativposition 001.2 *** 
002007 Partielle Steinfestigung mit KSE 300 E
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Partielle strukturelle Festigung von stark porösen und 
stark verwitterten mineralischen Oberflächen 
mit KSE 300 E.

Imprägniermittel drucklos im Flutverfahren satt auftragen (Vernebelung vermeiden), so dass ein 30 - 50 cm langer Flüssigkeitsfilm an der Baustoffoberfläche herabläuft.
Abschnittsweise waagerecht von oben nach unten fluten und sofort mit einem Flächenstreicher nacharbeiten.
Vorgang mehrfach (mindestens zweimal) wiederholen (nass in feucht) bis keine weitere Imprägniermittelaufnahme mehr festzustellen ist.
Flächen, die einen Sprühauftrag nicht erlauben, mit stets gut getränktem Pinsel oder Rolle bearbeiten.

Die mehrwöchige Reaktionszeit sowie die hierfür
notwendigen klimatischen Bedingungen,
Relative Luftfeuchtigkeit: 50 bis 70 %
Lufttemperatur:               + 10 bis + 25 °C
sind zu berücksichtigen.

Produkt / Verbrauch:
Nach Art und Zustand des Untergrundes sowie Aufgabenstellung zwischen 0,3 l/m² und mehreren l/m² Remmers KSE 300 E <0714>
Genauen Bedarf an einer ausreichend großen Probefläche ermitteln.
ermittelter Verbrauch:
______ l/m² Remmers KSE 300 E <0714>

Einheit: m2